inazione è abbassato dal tellurio. Le esperienze vennero eseguite con dei 

 dilatometri, osservando le variazioni del volume a diverse temperature. 

 Il liquido dilatometrico impiegato fu un olio minerale. 



Miscugli 



Per cento Te 



Intervallo di trasformazione 



l 



2 

 3 



0,232 

 0,833 

 1,178 



93°,5-94°,5 



90°-93° 



89°-92° 



Dai dati ora riportati si ottiene il diagramma disegnato nella fig. 1. 



Vi sono però dati positivi i quali dimostrano che la curva di trasfor- 

 mazione dei cristalli misti deve discendere rapidamente tendendo a divenire 

 parallela all'asse delle temperature. Le prove vengono fornite dalle soluzioni 

 dei cristalli misti nel solfuro di carbonio. Una di tali soluzioni venne con- 

 centrata alla temperatura di ebullizione del solvente, poi lasciata evaporare a 

 temperatura ordinaria, finché tutto il solvente fu eliminato. Dopo alcuni 

 giorni, aderenti alla massa dei grossi cristalli trasparenti e trimetrici, si 

 osservarono alcuni cristalli isolati giallo-rossastri opachi. Questi pochi cam- 

 pioni, insufficienti per una determinazione del loro contenuto in tellurio, 

 vennero misurati al goniometro. Essi sono monoclini — modificazione fi dello 

 zolfo. Ma poiché sono opachi nella loro massa, vuol dire che a temperatura 

 ordinaria si sono trasformati in un aggregato di cristallini trimetrici. Si 

 tratta di un caso evidente di paramorfosi. Mi riservo di studiare più det- 

 tagliatamente le condizioni precise della loro formazione. La quantità media 

 percentuale di tellurio nei cristalli trimetrici risultò di gr. 0,56. Quella dei 

 cristalli monoclini deve necessariamente essere più elevata. 



Infine, a completare dal punto di vista teorico il diagramma dal lato 

 dello zolfo è stato segnato anche il campo di esistenza (non esperimentato) 

 dei cristalli misti, che si possono ottenere dalla fusione dello zolfo trimetrico. 

 Poiché il punto di fusione dello zolfo trimetrico viene abbassato, il limite 

 di solubilità dei cristalli misti risulta spostato verso sinistra, come lo indica 

 la parte punteggiata della fig. 1. La temperatura eutectica trimetrica po- 

 trebbe essere ritenuta, in base ai dati sperimentali, in media 99°, 5. 



Lo zolfo è solubile in molti solventi nei quali il tellurio non è pratica- 

 mente solubile: soltanto il ioduro di metilene scioglie, secondo Eetgers, una 

 piccola quantità di tellurio (0,1 %); tuttavia la questione è controversa, e 

 Standenmeyer e Gutbier (') ritengono che si formi una combinazione fra 



Cristalli misti per soluzione. 



(') Zeit. anorg. Cheraie, 32, 42 (1902). 



